444 LUIGI LOMBARDI 



siva di 620 microfarad, destinato allo studio della trasmissione di correnti continue 

 ed alternative. Per questo la esiguità dei fenomeni di polarizzazione successiva era 

 una condizione essenziale per giungere alla verifica, che si ottenne con mirabile pre- 

 cisione, delle formolo date dalla teoria. Le proprietà dei cavi nella pratica non sono 

 mai altrettanto perfette. 



La fabbricazione dei condensatori a paraffina dev'essere specialmente agevolata 

 dalla possibilità di eliminarne l'acqua scaldando la paraffina ad una elevata tempe- 

 ratura, che fuori dell'aria può salire sopra 300°. La paraffina come si trova in com- 

 mercio contiene verosimilmente sempre delle tracce d'acqua sciolte ; almeno alla super- 

 ficie una piccola quantità ne è sempre condensata, che si scioglie nella massa quando 

 questa fonde a bassa temperatura. 



Fu sperimentata una sottile lastra di paraffina ordinaria, raschiandone rapida- 

 mente lo strato superficiale ed applicandovi due armature di stagnola; la variazione 

 di carica fu 30 "/q. Tenendo la temperatura della paraffina fusa per qualche tempo 

 verso i 100°, colando questa in un telaio di vetro di cui s'era rivestito il fondo di 

 stagnola ben secca, e sovrapponendovi ancora a caldo la seconda armatura, la varia- 

 zione massima non si abbassò sotto 20 %, ne la somma di scariche residue dopo 60" 

 di carica sotto 24 °/o. La forma della curva è caratterizzata dalla serie seguente, che 

 è una di quelle rilevate nelle condizioni ora dette : 



b, 



0™.85 1.1 



2.1 



8.1 



5.1 



7.1 



9.1 



13.1 



17.1 21.1 



e 



71.0 72.2 



74.4 



75.4 



76.5 



77.2 



77.6 



78.1 



78.5 78.8 



t" 



1" 2" 



8" 



5" 



7" 



10" 



15" 



20" 



30" 



e 



98.3 95.8 



97.0 



98.2 



99.0 



99.9 



100.6 



100.9 



100.9 



Ebanite. — Ha una resistenza specifica poco inferiore a quella della paraffina, 

 ed in un grandissimo numero di casi si presta come ottimo tra gli isolanti nella 

 costruzione degli apparecchi da laboratorio. Alla costruzione di condensatori non fu 

 molte volte applicata, perchè la fabbricazione di fogli molto sottili offre gravi difficoltà 

 e rende il prezzo molto elevato. 



Nel laboratorio di Zurigo fu però montato un condensatore a fogli di ebanite 

 della grossezza di circa 0.5 mm., a quest'uopo fabbricati. La capacità è di circa 1 mV, 

 e le proprietà assai buone; il volume è però notevole ed il costo fu molto superiore 

 a quello dei condensatori a mica. 



Per il confronto cogli altri dielettrici qui studiati si presero in esame alcuni 

 fogli di ebanite della medesima natura. Essendo la superfìcie perfettamente levigata 

 una meccanica essiccazione è relativamente facile, ed è sufficiente, se l'ebanite fu 

 conservata in un ambiente ben secco, per dare ottimi risultati. Ma se 1' ebanite 

 è stata lungamente esposta all'aria umida, una quantità d'acqua si è verosimilmente 

 condensata tra i pori della sostanza, e ad espellerla non basta uno strofinamento mec- 

 canico né il leggero riscaldamento che la sostanza può subire prima di rammollirsi. 



